212 
Gesamtsitzung vom 10. Februar 1921. — Mitteilung vom 6. Januar 
Tabelle 1. 




Reflexionsvermögen R für Reststrahlen.. 
R Quarxzlinsen- 











Bat 5 methode D,o| Do RS 
= en von 
und Ei h 5 ee bez beob- be- 
ES JaF »a- 5“ a ‚ampe |rech 
Rundort = = [CaF, ,, 0, CaE, EN NaCl KÜ|KBr| KJ E 5 ji achtet | rechnet 
n <=) Ss e 
22u|27u|33u|39u|52n|63u|83u|94 u Tine eingt 
Wurtzit | 
(Pribram) n!l 7.5.| 33-4 | 64.8 | 46.2 |.28.3 | 26.5 | 24.0 |23.8| 23.3 | 23.4 | 23.4| 82] — — 
Zinkblende n |°7.2| 35-4 | 73.7 | 51.9 | 30.3 | 27.7 | 25.5 |25.0| 24.4 | 23.8| 23.5] 8.3 MEOE RER 
(Diez, Nassau) r 
= _ a m 
Zirkon I Il 39.6 | 52.5 143.7 | 32.5 | 25.5 | 24.3 | 23.5 | 24.0] 24.3 | 24.4 | 24.4| 8.7| 12.6 31.4 
(Frederiksvärn) | ı 25.2 | 37-4 | 51.5 | 42.1 | 26.0 | 23.1 | 21.9 | 27.8 | 24.5 | 23.9| 23.6] 8.4| 11.8 31.8 
Zivkon U Il 37.7 | 62.1 |42.8| 35.3 | 27.8 | 26.7 | 25.0 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 27.8] 10.4 | 12.6 31.4 
(Frederiksvärn) | ı 23.7 |43-6 | 56.5 | 44-3 | 28.4 | 26.1 | 24.8 | 28.7 | 28.4 | 28.3 | 28.2| 10.7| 12.8 31.8 
Rutil 
Ian II | 92.6 | 94-7 | 95:3 | 93-9 | 90-3. 85.4 | 78-3 | 76.7 | 75-5 | 74.0| 733] 167| 173 | 73.6 
Mountain) 41.2 | 77-4 | 92.4 195.2 88.1 | 79.9 | 68.1 | 66.4 | 65.7 | 64.8 | 64.4 83 89 65.1 
Strontianit Il E 1.5 | 1.4 | 18.9 | 48.0 | 62.0 | 42.5 | 25.5 | 22.1 | 20.3 | 19.5 | 1911| 65| — _ 
(Drensteinfurt) | ı =| 2-4 | 2.8 | 24.9 | 50.5 | 39.0.| 28.2 | 23.5 | 22.1] 20.5 | 19.7 | 19.3| 6.6 — — 
Kıyolith Il & 4.6\ 4.6| 8.5 |21.8| 26.9 |41.1|18.4 | 18.2| 25.6| 24.4 | 23.8| 8.5 — — 
(Ivigtut)- Ak € 4.4| 4.8| 10.0 | 18.2 | 31.2 | 30.3 19:0 | 17.71 19.8 | 17.8| 16.8| 5.7 —_— — 
Rx | | 








sei, ist wegen der Kleinheit der Poren im Verhältnis zur Wellenlänge 
der verwendeten Strahlenarten nicht anzunehmen. Der Verlauf der 
Reflexionskurve von regulärer Zinkblende und Wurtzit ist ein sehr 
ähnlicher. Beide Kurven zeigen in der Nähe von 32 « ein hohes 
Maximum und nähern sich dann mit wachsender Wellenlänge asym- 
ptotisch fast dem gleichen Grenzwert. Die hieraus berechnete Dielek- 
trizitätskonstante ist 8.3 für die reguläre Zinkblende, 8.2 für den 
Wurtzit, was mit dem für Herrzsche Wellen gemessenen Wert 7.85 
hinreichend übereinstimmt, wenn man noch jenseits A = 0.3 mm 
schwache normale Dispersion annimmt. 
2.  Zirkon,'22.0:=SıV.. 
Die früher für Zirkon erhaltenen Resultate erschienen uns nicht 
einwandfrei, weil die untersuchte, parallel zur optischen Achse ge- 
schnittene Platte viele eingesprengte Stückchen fremden Materials ent- 
hielt’. Wir hielten es für möglich, daß aus diesem Grunde das Re- 
: Das Zeichen 2 bedeutet natürliche Strahlung. 
II S. 880, Tab. II, S. 836 und 887, Fie. 5. 
